verschiedener Silbermodifikattonen. 
33 
der Cyankaliumlösung und längerer Einwirkung beobachtete 
ich oft einen Zerfall des Spiegels, wobei sich zunächst eine 
Anzahl von Rissen in schön geschwungenen Formen bildet, 
worauf dann allmählig ein Ablösen des Silbers in Fetzen 
erfolgt. An diesen dünnen Silberspiegeln sowohl wie an den 
allotropen Silberpräparaten kann man sehr schön die chemische 
Einwirkung des Cyankaliums auf Silber beobachten. Bei 
Silberspiegeln, die in concentrierte Cyankaliumlösung gelegt 
waren, war schon nach wenigen Stunden selbst in der Kälte 
alles Silber aufgelöst. Erwärmt man die Lösung, so wird 
das Silber schon in 1 / 4 bis ! / 2 Stunde, öfters sogar schon in 
5 Minuten aufgelöst. Die Lösung erfolgt jedenfalls nach der 
Gleichung: 2 KCN + Ag + H 2 0 = Ag CN.KCN + KOH + H. 
Es ist ja bekannt, dass Cyankalium die meisten Metalle an¬ 
greift und oberflächlich auflöst; ich erinnere nur an Platin. 
Erwähnen will ich noch, dass die erwähnte Eigenschaft der 
Cyanide, Chloride, Bromide und Jodide, die allotropen Metall¬ 
modifikationen nach der Richtung der natürlichen Metalle 
zu verwandeln, jedenfalls in naher Beziehung dazu steht, dass 
die Bildung von Spiegelsilber durch ihre Anwesenheit ver¬ 
hindert wird, da die Ausscheidung desselben ja ursprünglich 
in allotroper Form erfolgt, was bei Anwesenheit der erwähnten 
Substanzen nicht möglich ist. Sind nur Spuren von ihnen 
anwesend, so scheidet sich zwar ein unvollkommener Spiegel 
ab, der dann aber schon mehr oder weniger verändert ist. 
Andererseits beruht die Verwendung der Cyanide und Chloride 
bei der elektrolytischen Abscheidung der Metalle vielleicht 
gerade auf dieser ihrer Eigenschaft, die Bildung allotroper 
Metallmodifikationen zu verhindern. 
Was nun die anderen Chemikalien betrifft, so bewirken 
weitaus die meisten mehr oder weniger schnell eine Um¬ 
wandlung des Spiegelsilbers z. B. Kaliumsulfat und Natrium¬ 
thiosulfat. Ein Spiegel, der vorher einen Widerstand von 
277 Ohm hatte, wurde 18 Stunden lang in lOprozentige 
Seignettesalzlösung gelegt und hatte darauf nur 5,53 Ohm. 
Auch der von mir benutzte Milchzucker bewirkte, wenn auch 
langsam, in 18 Stunden, eine Umwandlung des Silbers von 
1538 auf 39,01 Ohm. Es lässt sich hierbei allerdings die 
Frage aufwerfen, ob diese Umwandlung durch die betreffenden 
3 
